972 



No. 12. 3V 2 Monate. 



No. 12 a. 4 Monate. 



No. 12 b. 5 Monate behandelt. 



Zu jedem Versuch wurde eine besondere Probe Analcim 

 geschmolzen. Die erhaltenen Producte stellen meist unregel- 

 mässige , doch doppeltbrechende Körner dar , vermengt mit 

 feinen Nadeln , die meist zu Garben und Stengeln verwachsen 

 sind; die Umsetzung verläuft nicht glatt, es gehen kleine 

 Si0 2 -Mengen in die K 2 C0 3 -Lösung über. Bei der Behand- 

 lung dieser K -Silicate mit NaCl- Lösung bei 100° gehen fol- 

 gende Na- Verbindungen hervor: 



No. 13. No. 12 14 Tage, 



No. 13 a. No. 12 a 4 Tage behandelt. 



Es wurde ferner No. 13 durch Behandeln mit CaCl 2 -Lö- 

 sung in das Ca-Silicat No. 13b übergeführt. 



No. 12. No.l2a. No.l2b. No. 13. No. 13a. No. 13b. 



H 2 . 



. 15,71 



16,60 



15,65 



19,35 



19,85 



21,98 



Si0 2 . 



. 48,05 



48,00 



47,30 



49,21 



49,03 



47,74 



A1 2 3 . 



. 18,89 



18,59 



18,92 



19,77 



19,39 



19,70 



K 2 . . 



. 17,35 



16,47 



17,46 









Na 2 . 









11,67 



11,49 



0,62 



CaO . . 













9,96 





100 



99,66 



99,33 



100 



99,76 



100 



Befriedigende chemische Formeln lassen sich für diese 

 Verbindungen nicht aufstellen , namentlich nicht für das Ver- 

 hältniss von Silicat zu H 2 0; vergleicht man jedoch die Zu- 

 sammensetzung obiger Verbindungen mit der der entsprechen- 

 den des Gmelinits und Chabasits, so ist die grosse Aehnlichkeit 

 nicht zu verkennen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese 

 Umwandlungsproducte des geschmolzenen Analcims mit den 

 K-, Na- und Ca- Verbindungen des Gmelinits und Chabasits 

 identisch sind. 



Werden die K- Silicate No. 12 a, b, c mit NaCl -Lösung 

 bei 200 — 215° behandelt, so wandeln sich dieselben in Anal- 

 cim um, wie folgende Versuche darthun. 



No. 14. No. 12 78 Stunden behandelt; es hatten sich 

 runde Körner und schlecht entwickelte Würfel gebildet. 



No. 14 a. No. 12 b 228 Stunden behandelt; schlecht ent- 

 wickelte Würfel. 



Durch 20tägige Behandlung mit K 2 C0 3 -Lösung bei 100°, 

 wurde der Analcim No. 14 a in den Leucit No. 14 b über- 

 geführt. 



Auch wenn man geschmolzenen Analcim direct mit Na 2 C0 3 - 



